Isomere Modißcationen des Schwefelantimons. 315 



Diese Legirung erleidet also im Augenblicke des Erslar- 

 rens eine sehr deutliche Ausscheidung von Silber (Saige- 

 rung, liquation), welche zu verhindern man noch kein 

 Mittel gefunden hat. Levol schlägt deshalb vor, als Fein- 

 gehall der Silbermünzen 718,4 Tausendlh. Silber gesetzlich 

 zu bestimmen, weil nur diese Menge Silber mit der an 

 iOOO Theile fehlenden Menge Kupfer (281,6 Tausendth.) 

 zusammengeschmolzen, ein vollkommen gleichartiges und 

 sich gleichbleibendes Gemisch gebe. Sonderbarer Weise 

 giebt eine Legirung von Kupfer und Silber, die nach der 

 Formel Ag^Cu* gebildet ist, nahezu 12Iöihiges (genauer 

 1 mölhiges) Silber, d.h. ein solches, wie es in Deutschland 

 am häufigsten zur Fertigung von Silbergeräthen dient. 

 (Annal. de Clum. et de Phys. 3. Ser. T. 36. p. 193 — 221.) 



H. Ludwig. 



Ueber die isomeren Modificationeii des Schwefel- 



antiiiions. 



H. Rose sagt im Berichte der Akademie der Wissen- 

 schaften zu Berlin 1853, S. 250 — 251 darüber: Die Ver- 

 bindungen des Schwefelantimons mit dem Antimonoxyde 

 werden durchs Zusammenschmelzen beider nach allen 

 Verhältnissen erhalten, welche unter dem Namen Vitrum 

 Antimonii bekannt sind. (Es kommt aber im Handel ein 

 Vitrum Antimonii vor. das sich in kochender Salzsäure 

 völlig auflöst, ohne mehr als eine Spur Söhwefelwasser- 

 stofFgas zu entwickeln. Die Red.) 



Enthält die Verbindung wenig Oxyd und viel Schwefel- 

 anlimon, und giesst man die geschmolzene Menge nicht 

 zu dünnen Platten aus, sondern in einen Porcellantiegel 

 oder in eine kleine Schale, so ist die erkaltete Masse 

 schwarz, krystallinisch und von Metallglanz, nur die Aussen- 

 seite ist zwar schwarz, aber glasartig und von metallischem 

 Demantglanze. Dieses kann besonders deutlich bemerkt 

 werden, wenn man die geschmolzene Masse in grösseren 

 Tropfen auf Porcellan ausgiesst. Auf der Unterseite sind 

 die erkalteten Tropfen, da wo sie mit dem kalten Porcellan 

 in unmittelbare Berührung kamen, glasartig, in den übrigen 

 Theilen, die langsamer erkalten koimten, sind sie krystal- 

 linisch. Auf unglasirtem Porcellan geben die glasartigen 

 Stellen einen rothen Strich, die krystallinischen einen 

 schwarzen Erstere sind vollkommene Nichtleiter der 

 Elektricität, letztere hingegen Leiter. 



Wendet man bei der Bereitung der Verbindung mehr 

 Oxyd und weniger Schwefelantimon an, so glückt es noch, 



